( 876 i 



Le pi'otocliloi'tire de mercure de ce traitement a laissé dans la nacelle de pla- 

 tine une poudre grise pesant o^'', i44 



Après cnnibuslion du cliarlion et réduction dans l'hvdrogène, on a 



eu de la silice irès-divisée, parfaitement blanche; elle a pesé o^'', i4i 



Carbone disparu 0*% oo3 



» Le carbone appartenait évidemment an fer employé. 



M La silice venait du silicium; mais, d'après la composition dusilicinre, 

 on aurait dii en obtenir os%2o; il en était donc resté o^^oG en dissolution 

 dans les eaux de lavage (i). Ce n'est pas là un fait isolé, je fais voir que 

 dans les cendres laissées par le carbone extrait des fontes phosphorées, on 

 ne retrouve pns lout le phosphore; que dans les cendres laissées par le 

 carbone extrait des aciers alliés au tungstène on ne retrouve pas davan- 

 tage tout l'acide tungstique correspondant à ce métal. 



» Les matières métalliques soumises à l'action du bichlorure de mercure 

 doivent être réduites en pomlre. Il n'y a aucime difficulté pour les fontes 

 blanches, puisqu'on les pulvérise aisément. Lorsqu'on agit sur des fontes 

 grises, des aciers, et à plus forte raison sur du fer, pour diviser il faut avoir 

 recours à la scie, à la lime; c'est là ini inconvénient siu- lequel je n'ai pas 

 besoin d'insister. Un des plus habiles analystes de l'époque, M. Dainoiu-, 

 qui a suivi avec un vif intérêt les recherches dont j'entretiens en ce moment 

 l'Académie, a |iensé qu'il serait possible de chlorurer le fer sans le diviser 

 préalablement. M. Damour a placé dans une spirale, formée d'un fil de pla- 

 tine, un petit cylindre d'acier pesant i^'',o6, puis il l'a suspendu dans de 

 l'eau à laquelle on avait ajouté i5 grammes de bichlorure de mercure. On 

 a mis à l'étuve. Deux jours après, le cylindre d'acier avait disparu. Le pro- 

 tochlorure de mercure recueilli sur un filtre, lavé, séché, a été porté dans 

 l'appareil. 



On a eu, dans la nacelle de platine : Charbon 0,012 



Ce charbon brûlé a laissé un résidu de silice pesant o,oo3 

 Carbone dosé 0,009 



» Toutefois, il ne faut pas s'exagérer l'état de division auquel il con- 

 vient d'amener le fer pour qu'il soit attaqué par le bichlorure de mercure; 

 en voici la preuve. M. le commandant Caron m'ayant remis de l'acier doux 



(i) Si le silicium combiné au fer est atlaqué à froid par le chlore du bichlorure de mer- 

 cure, il n'en est plus ainsi pour le silicium cristallisé. En le triturant avec du bichlorure ad- 

 ditionné d'eau, de manière à former une pâte fluide, on ne remarque aucune réaction. Pour 

 que ce silicium soit attaqué, il faut opérer à une température élevée. 



o''',5 de silicium cristallisé mêlé à du bichlorure de mercure ayant été mis dans une na- 



